75 
DE  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg. 
7^ 
her  zvs  ei  Wege  dar  , welche  man  bei  seinen  Untersu- 
chungen einzuschlagen  hätte,  um  zum  Ziele  zu  gelangen. 
Der  erste  besteht  darin,  dass  man  versucht  die  positi- 
vem Metalle  in  einen  electronegativern  Zustand  zu  ver- 
setzen, als  der  ihnen  sonst  eigen  ist.  Ein  Beispiel  da- 
von bietet  uns  das  passive  Eisen  dar,  welches  weder 
das  Silber-  noch  das  Kupfernitrat  zu  zersetzen  im  Stande 
ist.  Ich  selbst  habe  mich,  hei  meinen  electrometallurgi- 
schen  Untersuchungen,  des  Eisens,  statt  des  Platins  bedient, 
um  das  Silbernitrat,  electroly tisch  zu  zersetzen.  Das 
Silber  reducirte  sich  an  der  Oberfläche  des  Eisens  im 
schönsten  crystallinischen  Zustande.  Es  ist  mir  nicht 
minder  gelungen,  Stahl,  der  vorher  nach  der  Methode 
des  Herrn  Prof.  Schönhein,  passivirt  worden  war, 
mit  einer  vollkommen  cohärenten  Schicht  Kupfer,  von 
ansehnlicher  Dicke  zu  überziehen.  Ein  anderer  Weg 
besteht  darin,  dass  man , gewissermassen  im  Gegensätze 
der  bestehenden  Ansicht , solche  metallische  Auflösun- 
gen zu  bereiten  sucht , welche  den  positivei  n Metallen 
widerstehen.  Diesen  Weg  hat  Herr  Elkington  einge- 
schlagen, und  ist  auf  ihm  zu  seinen  schönen  Resultaten 
gelangt.  Das  Verfahren  des  Herrn  de  la  Rive  kann 
gewissermassen  als  ein  gemischtes  betrachtet  werden, 
aus  dem  Grunde,  weil  das  Kupfer  und  Silber  sich  schon 
unabhängig  von  der  galvanischen  Action,  mit  einer  mehr 
oder  minder  festen  Schicht  Gold  bedeckt , ganz  wie  es 
hei  der  ältern  Elkington’schen  Vergoldung  auf  nassem 
Wege  der  Fall  ist,  vor  welcher  das  Verfahren  von 
de  la  Rive  keinen  Vorzug  hat. 
Da  es  gewissermassen  zu  meinem  Berufe  gehört,  die 
Entwicklung,  welche  die  Galvanoplastik  nach  verschie- 
denen Richtungen  nimmt , zu  verfolgen , so  habe  ich 
keinen  Anstand  genommen,  mehrere,  der  in  dem  bekann- 
ten Berichte  des  Herrn  Dumas  aufgeführten,  Vergol- 
dungsmethoden zu  wiederholen.  Da  der  Erfolg  mir 
nichts  besonders  Neues  darbot,  so  habe  ich  der  Acade- 
mie auch  nur  beiläufig  davon  Rechenschaft  gegeben. 
Indessen  fand  ich,  dass  die  Gegenstände,  welche  ich 
selbst  vergoldet  hatte , oder  welche  mir  von  andern 
Liebhabern,  welche  sich  mit  diesem  Gegenstände  eifrig 
beschäftigt  halten,  vorgezeigt  worden  waren,  oder  wel- 
che ein  Commissionär  des  Herrn  Ruolz  aus  Paris  hier- 
her gebracht  hatte , um  dieses  Verfahren  hier  einzufüh- 
ren, dass  alle  diese  Gegenstände  denen  bedeutend  nach- 
standen, welche  ich  Seitens  des  Herrn  Brian  t,  der  Aca- 
demie praesentirt  hatte.  Auf  meine  Anfrage,  ob  sein 
Verfahren  ein  eigen thümliches  sei  und  worin  es  be- 
stände, hat  Herr  B riant  mit  grosser  Bereitwilligkeit, 
mir  nicht  nur  eine  Beschreibung  seines  Verfahrens  ge- 
geben , sondern  auch , zur  Beseitigung  einiger  Zweifel 
die  ich  geäussert  hatte , die  Versuche  in  meiner  Gegen- 
wart angestellt. 
Herrn  Brian ts  Verfahren  besteht  nun  darin,  dass  er 
nicht  das  trockne  Goldchlorid , sondern  Goldoxyd  in 
Kalium -Eisencyanür  auflöst  und  diesem  letztem  noch 
einen  Zusatz  von  Aetzkali  giebt , und  2)  dass  er  zur 
Zersetzung  nicht  eine  vielplatlige  Batterie  , sondern  nur 
ein  einfaches  Daniellsches  Plattenpaar , also  nur  einen 
äusserst  schwachen  Strom  zur  Zersetzung  anwendet. 
Für  diejenigen , welche  sich  für  den  Gegenstand  inte- 
ressiren,  wird  es  angenehm  sein  das  genaue  Detail  von 
Herrn  Briants  Vorschriften  zu  erfahren,  damit  sie  seihst 
der  Mühe  üherhoben  werden,  vielfach  hin  und  her  zu 
probiren  um  das  richtige  Veihältniss  zu  treflen. 
1. )  8 Solotnik  Gold  werden  auf  die  gewöhnliche  Weise 
in  Königswasser  aufgelöst  und  durch  Abdampfen,  in 
möglichst  säurefreies  trocknes  Goldchlorid  verwandelt. 
Dieses  lösst  man  in  10  Pfd.  heissem  Wasser  auf  und 
setze  5 Pfd.  sorgfältig  gesiebte  Magnesia,  wie  sie  im  Han- 
del vorkommt,  hinzu;  lässt  man  dieses  Gemenge  bei 
schwacher  Hitze  digeriren , so  wird  das  Goldoxyd  in 
Verbindung  mit  der  Magnesia  gefällt. 
2. )  Der  so  erhaltene  Niederschlag  wird  filtrirt,  oder 
nach  Umständen  decantirt,  und  mit  Wasser  wohl  aus- 
gewaschen. Hierauf  wird  die  Verbindung  mit  verdünn- 
ter Salpetersäure,  (|  Pfd  Salpetersäure  und  10  Pfd. 
Wasser)  eine  Zeit  lang  digerirt,  um  die  Magnesia  aus- 
zuziehen. Der  Niederschlag  enthält  nun  reines  Gold- 
oxydhydrat , das  auf  ein  Filtrura  genommen  und  so 
lange  sorgfältig  gewaschen  wird,  bis  das  Lakmuspapier 
nicht  mehl  geröthet  wird. 
3. )  Man  bereitet  sich  eine  Auflösung  von  1 Pfd.  Ei- 
senkaliumcyanür  (Blutlaugensalz)  und  24  Solotnik  Aetz- 
kali in  10  Pfd.  Wasser,  setzt  das  erhaltene  Goldoxyd 
mitsamt  seinem  Filtrum  hinzu,  und  lässt  das  Ganze 
ungefähr  20  Minuten  lang  kochen.  Das  Goldoxyd  wird 
hierdurch  aufgelöst  und  es  fällt  ein  Theil  des  Eisen- 
oxyds zu  Boden;  die  hell -goldgelbe  Flüssigkeit,  die 
man  erkalten  lässt  und  filtrirt,  um  das  Eisenoxyd,  welches 
nur  noch  sehr  wenig  goldhaltig  ist,  auf  dem  Filtrum  zu 
erhalten,  ist  nun  zum  Gebrauche  fertig. 
4. )  Die,  bei  der  Bereitung  des  Goldoxyds,  erhaltenen 
Waschwasser,  enthalten  noch  ein  wenig  Gold  aufgelöst, 
das  man  auf  die  gewöhnliche  Weise  durch  Eisenvitriol 
niederschlagen  kann. 
5 ) Die  zu  vergoldenden  Gegenstände  müssen  sorg- 
fältig gereinigt  und  mit  dem  Zink  des  einfachen  Plat- 
